連載技術コラム

外装仕上技術の潮流 ⑬

シーリング材系仕上技術のニュートレンド― 汚れないシール『ＥＸＣＥＬⅡ』の積極的活用を図る ―主筆：野平外装技術研究所

執筆協力：セメダイン㈱１．はじめに
外部用シーリング材としては、

５．
１ JISに基づく性能試験

一方、シーリング材を選定する際の参考とシーリング材の性能は、JIS A 5758で規②PCカーテンウォール部材間やアルミカーテ

なる適材適所表は、各材種の特徴を考慮して定されていますが、現行の規格は材種によっンウォー ル 部 材 間には変 成シリコーン系作成されていますが、ガラス回りのような高て認証が限定されており、新しい材料となるシーリング材

耐久性や高耐候性が必要とされる場合には、リング材シリコーン系シーリング材以外の材料を使用することができないことから、撥水汚染によがそれぞれ採用されてきました。

る目地周辺部への汚れが懸念されており、シ

しかしながら、シリコーン系シーリング材で1974 年 早 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業、1976 年早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻材料・施工コース修了。同年鹿島建設建築本部入社。
2015 年 11 月 野平外装技術研究所設立。現在、
野平外装技術研究所 (noftec) 代表として、アルミ CW および金属パネル全般、PCCW および窯業系パネル、ガラス等の技術指導や一部海外調達の技術支援を実施している。
業務対象分野
（カッコ内は保有している関係資格）①建築内外装全般（一級建築士、一級施工管理技士、建築仕上診断技術者）②コンクリート関連（コンクリート主任技士）③ふっ素樹脂焼付け塗装・高耐候性粉体塗装の技術指導④カスタム粉体塗装（テラコッタ風粉体、粉体鏡面仕上、特殊テクスチャー仕上）の技術指導⑤常温硬化型塗装の技術指導⑥内外装テラコッタ・石材・タイルに関する技術指導⑦その他内外装に関する技術的相談
現場技術者が教える「施工の本」〈仕上編〉（建築技術刊）を執筆、その他、月刊誌『建築技術』・『塗装技術』等への執筆を多数手掛ける。

５．セメダインEXCELシリーズの性能求が特に高まってきました。

①ガラス回りにはシリコーン系シーリング材③石材の目地等にはポリサルファイド系シー

野平 修（のひら・おさむ）

汚染性等の意匠性を含めた耐久性向上の要は、写真・１のようなシリコーンオイルによるリコーン系に替わる新たなシーリング材の開シリル化アクリレート系はカテゴリーが存在し※シリル化ポリアクリレート

ないため、セメダインEXCELシリーズはJISて速やか硬化し、動的耐久性に優れたゴム弾性を発現します。開発当初はテレケリックポリアクリレートと称されていましたが、その後シリル化ポリアクリレートに統一されています。

認証品となっていません。

シリル化ポリアクリレートとは、アクリル主鎖の両末端に加水分解性シリル基を精度よく導入したポリマーであり、空気中の水分（湿分）によっ

４．セメダインEXCELシリーズの概要

３．性能検証全く既成の種別に属さないシールであった発が期待されていました。

そこで、2成分形のEXCELⅡについて、外部評価機関（化学物質評価研究機構）において性

セメダインEXCELシリーズは、2010年に能評価試験を実施し、最高グレードとなる「JISA 5758 タイプ G・F-クラス25LM 耐久性区分

撥水汚染の問題が、変成シリコーン系シーリ

こうした背景の中、セメダイン社と共同で新ので、私自身も性能を評価するため、2009

2成分形シリル化アクリレート系シーリング材、ング材では、タックによるシール表面の汚れ規ポリマーであるシリル化ポリアクリレート を年、愛知県豊田市の新築物件に採用し、セメ『EXCELⅡ』として発売しました。また、2012

10030」の性能を有することを証明しています。

だまりや金属笠木部での早期劣化が、ポリサ主成分とした高耐候・高耐久シーリング材をダイン社と連携して経年変化をトレースして年には新たに1成分形の『EXCELⅠ』をライン

５．
２ ２成分形シーリング材の性能比較

ルファイド系シーリング材では、石材の変色開発しました。

きました。その経年変化については、日本建アップに加えました。

築学会等での報告等を実施することで周知を４．
１ セメダインEXCELシリーズの特長性・耐候性に特に優れ、長期にわたってシーしてきました。

①表面耐候性・ガラス越し耐光接着性に優れるリング材の性能を維持します。 表・1に2成（濡れ色）反応といったクレームが生じていました。

※

アクリルポリマーの特長である耐候性・耐熱性に加え、シーリング材の主要素である耐セメダイン社は、上述の①～③の問題点をセメダインEXCELⅡは、動的追従性・耐熱久性を向上させることにより、ガラスをはじめ

竣 工5年 目 では、 写 真・2に示 すように、②耐久性・耐疲労性に優れる分形シーリング材の性能比較を示します。

③目地周辺部非汚染性に優れる

５．
３ ＥＸＣＥＬⅡの耐候性解決できる材料として、2009年にシリル化とする各種カーテンウォールや外装パネルな従来のシリコーンシールでは、サッシ角部かポリアクリレート（テレケリックポリアクリレー

ど、さまざまな用途への展開が可能となりまらシリコーンオイルに起因する汚れが下方に

４．
２ 主な用途シーリング材の厚みを5㎜と2㎜で製作しト）という新しい樹脂を使用し、性能的にはシした。

伸びていますが、写真・3のセメダイン社の①ガラス回り目地たシーリング材の試験体に人工光により強制リコーン系シーリング材と同『EXCEL』では汚れが確認されませんでした。

②各種カーテンウォール目地的に紫外線をあて、表面の劣化をみる試験で等の性能を有するシール材『Ｅ

また、シールの劣化具合についても、写真・③各種外装パネル間目地す。2成分形変成シリコーン系シーリング材

ＸＣＥＬⅡ』を開発しました。そ４～５に示すように、表面のひび割れや汚れのれでは、次項で開発のコンセ発生もなく、健全な状態を保っていると判断に優れるシーリング材ですが、それを超えるプトに言及します。

できます。

耐紫外線性能をもっています（写真・6）。

④各種笠木間目地も、マンションの外壁に使用される、耐久性

２．
汚れないシール『EXCELⅡ』開発のコンセプト

汚れ部分

シーリング材は、接合部の防水性・気密性の維持を目的とした防水材料であり、要求される性能は、①水密性・気密性を付与でき

写真・２ シリコーン系シール施工部

写真・３ セメダイン社の施工部

写真・４ シール縦目地部分

写真・５ シール十字部

る材料であること②目地のムーブメントに追従性できること③耐久性に優れていることの3要件とされています。
近 年、 建 築 物にお い て 美観性（意匠性）や長寿命化が謳われる中、シーリング材の性 能にお いても耐 候 性や非38

KINDAIKENCHIKU JANUARY 2020

写真・1

シリコーンオイルによる撥水汚染

表・1

2成分形シーリング材の性能比較

写真・６ 耐候性の比較（光源：キセノンアークランプ、照射時間：10,000時間）
KINDAIKENCHIKU JANUARY 202039

連載技術コラム

外装仕上技術の潮流 ⑬

５．
４ シーリング材周辺の汚染確認試験
パネルの間にそれぞれシーリング材を打設

セメダイン EXCEL Ⅱ（SA-2）

2 成分形変成シリコーン系（MS-2）

2 成分形ポリサルファイド系（PS-2）

1 成分形シリコーン系（SR-1）

し、2年5カ月間、屋外（福岡市内）に曝露しシーリング材周辺に発生する汚染を確認しました。写真・7に結果を示します。

６．施工事例三重県白子に施工した外装オールガラス
MPG工法の案件で、ガラスにはオンデマンド工法による花模様が施されていました。なお、全景写真を写真・8に示します。ガラスジョイ
ントに通常のシリコーンシーリング材を施工したのでは、シリコーンオイルによる撥水汚染が発生すると考え、EXCELⅡを採用しました。
写真・9に竣工直後の2012年6月28日撮影の写真と、竣工10カ月後の2013年4月8日撮影の写真とを比較してみます。
いずれの部位でも目立った汚れは発生せず、優れた防汚性能を発揮しています。

７．今後の動向
シリル化アクリレート系シーリング材について は、 現 在、 日 本 シ ーリン グ 材 工 業 会 で2012年より生産統計の調査を開始しており、生産量や実績が増えた段階でJIS化へ向けた検討が開始されるものと想定されます。
100年建築が目指されている昨今、防汚写真・７ シーリング材周辺の汚染確認
持されています。

シリコーン系では目地周辺部に筋状の汚れが発生しているのに対し、EXCELⅡでは良好な状態が維技術の向上は必須であり、各種ジョイントに採用されるシーリング材にも強い要請が出せれていると思料します。今回の拙文がそのお役に立てば幸甚です。

【 案件概要 】
ガラス施工：岸田ガラス・ニュースト
ガラス製造：大興物産・SSG
ガラス仕様：オンデマンド工法（シンガポールセフティガラス）シール仕様：汚染防止シリル化アクリレート系（セメダイン）

写真・940

ＭＰＧ金物回り 左／竣工直後

右／10カ月後

KINDAIKENCHIKU JANUARY 2020

写真・8

外装オールガラスMPG工法の案件